पॉलीकार्बोनेट

पॉली कार्बोनेट (पीसी) थर्माप्लास्टिक बहुलक का एक समूह है जिसमें उनके रासायनिक संरचनाओं में  कार्बोनेट समूह होते हैं। इंजीनियरिंग में उपयोग किए जाने वाले पॉली कार्बोनेट मजबूत, सख्त सामग्री हैं, और कुछ श्किरणणी वैकल्पिक रूप से पारदर्शी हैं। वे आसानी से काम करते हैं, ढाले जाते हैं, और थर्मोफॉर्मेड होते हैं। इन गुणों के कारण, पॉली कार्बोनेट कई अनुप्रयोग पाते हैं। पॉलीकार्बोनेट में एक अद्वितीय  राल पहचान कोड (आरआईसी) नहीं होता है और आरआईसी सूची में अन्य, 7 के रूप में पहचाना जाता है। पॉली कार्बोनेट से बने उत्पादों में अग्रदूत मोनोमर  बिसफेनोल ए (बीपीए) हो सकता है।

संरचना
कार्बोनेट एस्टर में प्लानर ओसी(ओसी)2 कोर होते हैं, जो कठोरता प्रदान करते हैं। अद्वितीय ओ = सी बांड छोटा है (1.173 चित्रित उदाहरण में), जबकि सीओ बांड अधिक ईथर की तरह हैं (चित्रित उदाहरण के लिए 1.326 की बांड दूरी)। पॉलीकार्बोनेट को उनका नाम इसलिए मिला क्योंकि वे कार्बोनेट समूहों(−ओ−(सी=ओ)−ओ−) युक्त बहुलक हैं। तापमान प्रतिरोध, प्रभाव प्रतिरोध और प्रकाशीय गुणों सहित उपयोगी सुविधाओं का संतुलन,  उपयोगी वस्तु प्लास्टिक और  इंजीनियरिंग प्लास्टिक  के बीच पॉली कार्बोनेट की स्थिति बनाता है।

फॉसजीन मार्ग
मुख्य पॉली कार्बोनेट सामग्री बिस्फेनॉल ए (बीपीए) और एक विषैली गैस फॉस्जीन   की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। वह समग्र प्रतिक्रिया निम्नानुसार लिखी जा सकती है:



संश्लेषण के पहले चरण में सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ बिस्फेनॉल ए का उपचार शामिल है, जो बिस्फेनॉल ए के  हाइड्रॉक्सिल समूहों को हटा देता है।
 * (एचओसी6एच4)2सीएमई2 + 2 एनएओएच → सो2(ओसी6एच4)2सीएमई2 + 2 एच2ओ

डाइफेनॉक्साइड (एनए 2(ओसी6एच4)2सीएमई2) फॉस्जीन के साथ प्रतिक्रिया करके एक क्लोरोफॉर्मेट देता है, जिस पर बाद में एक अन्य फेनोक्साइड हमला करता है। डिपेनऑक्साइड से शुद्ध प्रतिक्रिया है:


 * एनए2(ओसी6एच4)2सीएमई2 + सीओसीएल2 → 1/एन [ओसी(ओसी6एच4)2सीएमई2]एन + 2 एनएसीएल

इस तरह सालाना लगभग एक अरब किलोग्राम पॉली कार्बोनेट का उत्पादन होता है। बिस्फेनॉल ए के स्थान पर कई अन्य डियोल का परीक्षण किया गया है, उदाहरण के लिए 1,1-बीआईएस (4-हाइड्रॉक्सीफेनिल) साइक्लोहेक्सेन और  डाइहाइड्रॉक्सीबेन्जोफेनोन आदि। बीपीए-व्युत्पन्न उत्पाद की क्रिस्टलीकरण प्रवृत्ति को दबाने के लिए साइक्लोहेक्सेन को एक सहएकलक के रूप में प्रयोग किया जाता है।  टेट्राब्रोमोबिस्फेनॉल ए का उपयोग अग्नि प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए किया जाता है।  टेट्रामिथाइलसाइक्लोब्यूटेनडियोल को बीपीए के प्रतिस्थापन के रूप में विकसित किया गया है।

ट्रान्सएस्टरीफिकेशन मार्ग
पॉलीकार्बोनेट के लिए एक वैकल्पिक मार्ग में बीपीए और डाइफेनिल कार्बोनेट से ट्रांसस्टरीफिकेशन शामिल है,
 * (एचओसी6एच4)2सीएमई2 + (सी6एच5ओ)2सीओ → 1 / एन [ओसी (ओसी 6एच4)2सीएमई2]एन + 2 सी6एच5ओएच

गुण और प्रसंस्करण
पॉली कार्बोनेट एक टिकाऊ सामग्री है। हालांकि इसमें उच्च प्रभाव-प्रतिरोध है, लेकिन इसमें कम खरोंच-प्रतिरोध है। इसलिए, पॉली कार्बोनेट चश्मा  सुधारात्मक लेंस  और पॉली कार्बोनेट बाहरी स्वचालित घटकों पर एक कठोर परत लागू की जाती है। पॉली कार्बोनेट की विशेषताओं की तुलना  पॉलिमिथाइल मेथाक्रायलेट  (पीएमएमए, एक्किरणलिक) से की जाती है, लेकिन पॉली कार्बोनेट अधिक मजबूत होता है और अत्यधिक तापमान तक अधिक समय तक टिकता है। ऊष्मीय रूप से संसाधित सामग्री आमतौर पर पूरी तरह से अनाकार होती है, और परिणामस्वरूप कई प्रकार के कांच की तुलना में बेहतर प्रकाश संचरण के साथ  दृश्य प्रकाश  के लिए अत्यधिक  पारदर्शी (प्रकाशिकी) होती है, जिसमें कई प्रकार के कांच की तुलना में बेहतर प्रकाश संचरण होता है।

पॉलीकार्बोनेट में लगभग 147 डिग्री सेल्सियस (297 डिग्री फाकिरणनहाइट) का कांच संक्रमण तापमान होता है, इसलिए यह इस बिंदु से धीकिरण-धीकिरण नरम होता है और लगभग 155 डिग्री सेल्सियस (311 डिग्री फाकिरणनहाइट) से ऊपर बहता है। तनाव-मुक्त और तनाव-मुक्त उत्पाद बनाने के लिए उपकरण को उच्च तापमान पर, आमतौर पर 80 डिग्री सेल्सियस (176 डिग्री फाकिरणनहाइट) से ऊपर रखा जाना चाहिए। कम आणविक द्रव्यमान ग्किरणड उच्च ग्किरणड की तुलना में ढालना आसान होता है, लेकिन परिणामस्वरूप उनकी ताकत कम होती है। सबसे कठिन ग्किरणड में उच्चतम आणविक द्रव्यमान होता है, लेकिन इसे संसाधित करना अधिक कठिन होता है।

अधिकांश थर्माप्लास्टिक के विपरीत, पॉली कार्बोनेट बिना दरार या तोड़े बड़े प्लास्टिक विकृतियों से गुजर सकता है। नतीजतन, इसे धातू की चादर  तकनीकों का उपयोग करके कमकिरण के तापमान पर संसाधित और बनाया जा सकता है, जैसे ब्किरणक पर झुकना (धातू की चादर का संस्तरण)। यहां तक ​​कि एक तंग त्रिज्या के साथ तीक्ष्ण कोण मोड़ के लिए भी, तापक आवश्यक नहीं हो सकता है। यह इसे प्रोटोटाइप अनुप्रयोगों में मूल्यवान बनाता है जहां पारदर्शी या विद्युत रूप से गैर-प्रवाहकीय भागों की आवश्यकता होती है, जिसे धातू की चादर से नहीं बनाया जा सकता है। पीएमएमए/एक्रिलिक, जो दिखने में पॉली कार्बोनेट के समान है, भंगुर है और जिसे कमकिरण के तापमान पर मोड़ा नहीं जा सकता है।

पॉली कार्बोनेट रॉल के लिए मुख्य परिवर्तन तकनीक,
 * मल्टीवॉल सहित ट्यूब, छड़ और अन्य प्रोफाइल में बहिष्कार
 * सिलेंडरों ( पंचांग ) के साथ चादरों में बाहर निकालना (0.5 - 20 mm) और फिल्में (नीचे 1 mm), जिसे सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है या थर्मोफॉर्मिंग या माध्यमिक उत्पादन  तकनीकों, जैसे झुकने, प्रवेधन या मार्गाभिगमन का उपयोग करके अन्य आकृतियों में निर्मित किया जा सकता है। अपने रासायनिक गुणों के कारण यह लेजर-उपमार्ग के लिए अनुकूल नहीं है।
 * तैयार वस्तुओं में अंतःक्षेपी संचन

25 ग्रे(इकाई)किलो ग्राम (जे/किग्रा) से अधिक आयनकारी विकिरण के संपर्क में आने पर पॉली कार्बोनेट भंगुरता  बन सकता है



इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
पॉली कार्बोनेट मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो इसकी सामूहिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। गर्मी प्रतिरोधी और लौ-प्रतिरोधी गुणों के साथ एक अच्छा विद्युत ऊष्मारोधी, इसका उपयोग बिजली प्रणालियों और दूरसंचार हार्डवेयर से जुड़े उत्पादों में किया जाता है। यह उच्च-स्थिरता संधारित्र  में एक  अचालक के रूप में काम कर सकता है। 2000 के अंत में एकमात्र निर्माता  बेयर एजी  द्वारा संधारित्र-ग्किरणड पॉली कार्बोनेट फिल्म बनाना बंद करने के बाद पॉली कार्बोनेट संधारित्र का व्यावसायिक निर्माण ज्यादातर बंद हो गया।

निर्माण सामग्री
पॉली कार्बोनेट का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता निर्माण उद्योग है, उदाहरण के लिए गोल ज्योति, फ्लैट या घुमावदार काँच, छत की चादकिरणं और ध्वनि दीवाकिरण आदि।

पॉली कार्बोनेट का उपयोग इमारतों में उपयोग की जाने वाली सामग्री बनाने के लिए किया जाता है जो टिकाऊ लेकिन हल्की होनी चाहिए।

3डी संसकरण
पॉलीकार्बोनेट का उपयोग 3डी एफडीएम संसकरण में बड़े पैमाने पर किया जाता है, जो उच्च गलनांक के साथ टिकाऊ मजबूत प्लास्टिक उत्पादों का उत्पादन करता है। उच्च गलनांक, मुद्रण बेड आसंजन के साथ कठिनाई, मुद्रण के दौरान मोड़ने की प्रवृत्ति, और आर्द्र वातावरण में नमी को अवशोषित करने की प्रवृत्ति के कारण पॉलीकार्बोनेट, पाली लैक्टिक अम्ल (पीएलए) या  एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटडीन स्टायरीन (एबीएस) जैसे थर्मोप्लास्टिक्स की तुलना में मुद्रण करने के लिए आकस्मिक शौकियों के लिए अपेक्षाकृत कठिन है। इन मुद्दों के बावजूद, पेशेवर समुदाय में पॉली कार्बोनेट का उपयोग करके 3डी मुद्रण को सार्वजनिक बनाया जाता है।

डेटा भंडारण
एक प्रमुख पॉली कार्बोनेट बाजार सघन डिस्क,  डीवीडी  और  ब्लू किरण डिस्क का उत्पादन है। इन डिस्क को अंतःक्षेपी संचन पॉली कार्बोनेट द्वारा साँचे की खोह में उत्पादित किया जाता है जिसमें एक तरफ एक धातु मोहर-यंत्र होता है जिसमें डिस्क डेटा की नकारात्मक छवि होती है, जबकि दूसरा सांचा पक्ष एक प्रतिबिंबित सतह होता है। फलक/फिल्म निर्माण के विशिष्ट उत्पादों में विज्ञापन (चिह्न, प्रदर्शन, पोस्टर सुरक्षा) में अनुप्रयोग शामिल हैं।

स्वचालित, विमान और सुरक्षा घटक
स्वचालित उद्योग में, अंतःक्षेपी संचन पॉली कार्बोनेट बहुत चिकनी सतहों का उत्पादन कर सकता है जो आधार-परत की आवश्यकता के बिना एल्यूमीनियम के कणक्षेपण निक्षेप या  वाष्पीकरण जमाव के लिए उपयुक्त बनाता है। सजावटी रत्नफलक और प्रकाशीय परावरतक आमतौर पर पॉली कार्बोनेट से बने होते हैं। इसके कम वजन और उच्च प्रभाव प्रतिरोध ने पॉली कार्बोनेट को स्वचालित हेडलैम्प लेंस के लिए प्रमुख सामग्री बना दिया है। हालांकि, स्वचालित हेडलैम्प्स को इसकी कम खरोंच प्रतिरोध और पराबैंगनी गिरावट (पीलापन) की संवेदनशीलता के कारण बाहरी सतह विलेपन की आवश्यकता होती है। स्वचालित अनुप्रयोगों में पॉली कार्बोनेट का उपयोग कम तनाव वाले अनुप्रयोगों तक सीमित है। जब यह नमक के पानी और  प्लास्टिसोल  जैसे कुछ त्वरक के संपर्क में आता है, तो बांधने वाला पदार्थ,  प्लास्टिक वेल्डिंग  और  संचन से महत्त्व पॉली कार्बोनेट को महत्त्व संक्षारण अपघटन के लिए अतिसंवेदनशील बनाता है। बुलेट-प्रूफ ग्लास बनाने के लिए इसे स्तरित किया जा सकता है, हालांकि बुलेट-प्रतिरोधी पतली खिड़कियों के लिए अधिक सटीक है, जैसे कि ऑटोमोबाइल में बुलेट-प्रतिरोधी खिड़कियों में उपयोग किया जाता है। गणक की खिड़कियों में इस्तेमाल होने वाले पारदर्शी प्लास्टिक के मोटे अवरोध और बैंकों में अवरोध भी पॉली कार्बोनेट ही होतें हैं।

तथाकथित "चोरी-सबूत" छोटी वस्तुओं के लिए बड़ी प्लास्टिक संतुलन, जिसे हाथ से नहीं खोला जा सकता है, वो आमतौर पर पॉली कार्बोनेट से बना होता है।

लॉकहीड मार्टिन एफ-22 रैप्टर जेट फाइटर का कॉकपिट (हवाई जहाज का अगला हिस्सा) चंदवा उच्च प्रकाशीय गुणवत्ता वाले पॉली कार्बोनेट से बना है। यह अपने प्रकार की सबसे बड़ी वस्तु है।

कर्मस्थिति अनुप्रयोग
पॉली कार्बोनेट, आकर्षक प्रसंस्करण और भौतिक गुणों के साथ एक बहुमुखी सामग्री होने के कारण, असंख्य छोटे अनुप्रयोगों को आकर्षित करता है। अंतःक्षेपी संचन पीने की बोतलों, गिलासों और खाद्य पात्रो का उपयोग साधारण रूप से किया जाता है, लेकिन पॉली कार्बोनेट के निर्माण में बीपीए के उपयोग ने चिंताएं बढ़ा दी हैं (देखें खाद्य संपर्क अनुप्रयोगों में संभावित खतरे), जिससे विभिन्न सूत्रीकरण में "बीपीए मुक्त" प्लास्टिक का विकास और उपयोग हो रहा है।।

पॉली कार्बोनेट का उपयोग आमतौर पर आंखों की सुरक्षा के साथ-साथ अन्य प्रक्षेप्य-प्रतिरोधी देखने और प्रकाश अनुप्रयोगों में किया जाता है जो आमतौर पर कांच  के उपयोग का संकेत देते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक प्रभाव-प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। पॉलीकार्बोनेट लेंस आंखों को यूवी प्रकाश से भी बचाते हैं। कई प्रकार के लेंस पॉलीकार्बोनेट से निर्मित होते हैं, जिनमें स्वचालित हेडलैंप लेंस, प्रकाश लेंस,  धूप के चश्मे /चश्मा लेंस तैराकी चश्मा और एससीयुबीए मास्क, और सेसुरक्षा चश्मा/चश्मे/शिरस्त्राण का अग्रभाग शामिल हैं, जिसमें खेल शिरस्त्राण/मास्क और पुलिस दंगा उपकरण (शिरस्त्राण का अग्रभाग,दंगा ढाल, आदि) शामिल हैं। छोटे मोटर चालित वाहनों में वायुरोधी शीशा आमतौर पर पॉली कार्बोनेट से बने होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल, एटीवी, गोल्फ कार्ट और छोटे हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर आदि सभी में।

कांच के विपरीत पॉली कार्बोनेट के हल्के वजन ने इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन चित्रपट का विकास किया है जो मोबाइल और वहनीय उपकरणों में उपयोग के लिए कांच को पॉली कार्बोनेट से बदल देता है। इस तरह के प्रकाशन में नई ई-इंक और कुछ एलसीडी चित्रपट शामिल हैं, हालांकि सीआरटी, प्लाज़्मा चित्रपट और अन्य एलसीडी तकनीकों को आमतौर पर इसके उच्च पिघलने वाले तापमान और बेहतर विवरण में खोदने की क्षमता के लिए कांच की आवश्यकता होती है।

जैसे-जैसे अधिक से अधिक सरकारें कांच लगाने की बढ़ती घटनाओं के कारण पब और क्लबों में कांच के उपयोग को प्रतिबंधित कर रही हैं, पॉली कार्बोनेट ग्लास अपनी ताकत, स्थायित्व और कांच की तरह महसूस करने के कारण शराब परोसने के लिए लोकप्रिय हो रहे हैं।

अन्य विविध वस्तुओं में टिकाऊ, हल्का सामान, एमपी3/डिजिटल ऑडियो प्लेयर प्रकरण, ओकारिनास कंप्यूटर प्रकरण, दंगा ढाल, उपकरण सूची, चैती मोमबत्ती कंटेनर और खाद्य सम्मिश्रक जार शामिल हैं। कई खिलौने और शौक सामान पॉलीकार्बोनेट भागों से बनाए जाते हैं, जैसे पंख, घूर्णिका माउंट्स, और रेडियो-नियंत्रित हेलीकॉप्टरों में फ्लाईबार ताले, और पारदर्शी  लेगो (एबीएस का उपयोग अपारदर्शी टुकड़ों के लिए किया जाता है)।

मानक पॉली कार्बोनेट रॉल यूवी विकिरण के दीर्घकालिक जोखिम के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसे दूर करने के लिए, प्राथमिक राल में यूवी स्थिरिकारी जोड़े जा सकते हैं। इन श्रेणीों को अतःक्षेपण संचकन और बहिष्कार कंपनियों को यूवी स्थिर पॉली कार्बोनेट के रूप में बेचा जाता है। पॉली कार्बोनेट फलक सहित अन्य अनुप्रयोगों में प्रति-यूवी विशेष विलेपन या उन्नत अपक्षय प्रतिरोध के लिए एक सह-बाहर निकालना के रूप में जोड़ा जा सकता है।।

पॉली कार्बोनेट का उपयोग मुद्रित उत्पादों के तहत उपनामपट्टी और औद्योगिक श्रेणी के अन्य रूपों के लिए संसकरण क्रियाधार के रूप में भी किया जाता है। पॉली कार्बोनेट सुसज्जित, तत्वों और लुप्त होती के लिए एक बाधा प्रदान करता है।

चिकित्सा अनुप्रयोग
कई पॉली कार्बोनेट श्रेणी चिकित्सा अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं और आईएसओ 10993-1 और यूएसपी कक्षा छठी मानकों (कभी-कभी पीसी-आईएसओ के रूप में संदर्भित) दोनों का अनुपालन करते हैं। छठी कक्षा छह यूएसपी गति में सबसे कठोर है। इन श्रेणीों को 120 डिग्री सेल्सियस पर भाप का उपयोग करके, गामा विकिरण, या  इथिलीन ऑक्साइड  (ईटीओ) विधि द्वारा निष्फल किया जा सकता है। डाउ रासायनिक चिकित्सा अनुप्रयोगों के संबंध में अपने सभी प्लास्टिक को सख्ती से सीमित करता है।  एलीफैटिक पॉली कार्बोनेट को नैनोमेडिसिन अनुप्रयोगों के लिए बेहतर जैव-अनुकूलता और गिरावट के साथ विकसित किया गया है।

मोबाइल फोन
कुछ स्मार्टफोन निर्माता पॉली कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। नोकिया ने अपने फोन में पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल किया, जिसकी शुरुआत 2011 में एन9 के यूनिबॉडी प्रकरण से हुई थी।  लूमिया श्रृंखला के विभिन्न फोनों के साथ यह प्रथा जारी रही। सैमसंग ने 2012 में  सैमसंग गैलेक्सी एस III ]] के हाइपरग्लेज़-ब्रांडेड निराकरणीय बैटरी आवरण के साथ पॉली कार्बोनेट का उपयोग करना शुरू किया। सैमसंग गैलेक्सी श्रृंखला में विभिन्न फोन के साथ यह अभ्यास जारी है। एप्पल ने 2013 में  आई - फ़ोन 5सी के यूनीबॉडी प्रकरण के साथ पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल शुरू किया था।

कांच और धातु के पिछले आवरण पर लाभों में टूटने के खिलाफ स्थायित्व (कांच पर लाभ), झुकने और खरोंच (धातु पर लाभ), आघात अवशोषण, कम विनिर्माण लागत, और रेडियो सिग्नल और  तार रहित चार्जिंग (धातु पर लाभ) के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं  है। पॉली कार्बोनेट पिछले आवरण चमकदार या चमकरहित  सतह बनावट में उपलब्ध हैं।

इतिहास
पॉलीकार्बोनेट की खोज सबसे पहले 1898 में म्यूनिख विश्वविद्यालय  में कार्यरत जर्मन वैज्ञानिक  अल्फ्रेड आइन्हॉर्न  ने की थी। हालांकि, 30 साल के प्रयोगशाला अनुसंधान के बाद, सामग्री के इस वर्ग को व्यावसायीकरण के बिना छोड़ दिया गया था। 1953 में अनुसंधान फिर से शुरू हुआ, जब जर्मनी के उरडिंगेन में  बायर  में  हरमन जोसेफ श्नेल  ने पहले रैखिक पॉली कार्बोनेट का पेटेंट कराया। मैक्रोलॉन ब्रांड नाम 1955 में पंजीकृत किया गया था।

इसके अलावा 1953 में, और बायर में आविष्कार के एक सप्ताह बाद, न्यूयॉर्क के शेनेक्टैडी में सामान्य विद्युतीय में  डैनियल फॉक्स (रसायनज्ञ) ने स्वतंत्र रूप से एक  ब्रांचिंग (बहुलक रसायन) पॉली कार्बोनेट को संश्लेषित किया। दोनों कंपनियों ने 1955 में यू.एस. पेटेंट के लिए आवेदन किया, और इस बात पर सहमति हुई कि जिस कंपनी में प्राथमिकता नहीं है, उसे प्रौद्योगिकी का लाइसेंस दिया जाएगा।

बेयर के पक्ष में पेटेंट प्राथमिकता का समाधान किया गया, और बायर ने 1958 में व्यापार नाम मैक्रोलोन के तहत व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया। जीई ने 1960 में लेक्सन नाम के तहत उत्पादन शुरू किया, 1973 में जीई प्लास्टिक डिवीजन का निर्माण किया।

1970 के बाद, मूल भूरे रंग के पॉली कार्बोनेट वर्णक को कांच साफ में सुधार दिया गया था।

खाद्य संपर्क अनुप्रयोगों में संभावित खतकिरण
खाद्य भंडारण के प्रयोजन के लिए पॉली कार्बोनेट पात्रो का उपयोग विवादास्पद है। इस विवाद का आधार उच्च तापमान पर होने वाली उनकी जलीय विश्लेषण (पानी से गिरावट, जिसे अक्सर लीचिंग कहा जाता है) बिस्फेनॉल ए जारी करता है,
 * 1/एन [ओसी(ओसी 6एच4)2सीएमई2]एन + एच2ओ → (एचओसी6एच4)2सीएमई2 + सीओ2

100 से अधिक अध्ययनों ने पॉली कार्बोनेट से प्राप्त बिस्फेनॉल ए की जैव-सक्रियता का पता लगाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिस्फेनॉल ए पॉलीकार्बोनेट पशु पिंजरों से कमरे के तापमान पर पानी में छोड़ा जाता है और यह मादा चूहों के प्रजनन अंगों के विस्तार के लिए जिम्मेदार हो सकता है। हालांकि, अनुसंधान में उपयोग किए जाने वाले जानवरों के पिंजरों को एफडीए खाद्य श्रेणी पॉली कार्बोनेट के बजाय औद्योगिक श्रेणी पॉली कार्बोनेट से गढ़ा गया था।

अगस्त 2005 में प्रकाशित वोम साल और ह्यूजेस द्वारा बिस्फेनॉल ए निक्षालित तत्व कम-मात्रा प्रभावों पर साहित्य के विश्लेषण से लगता है तथा फंडिंग के स्रोत और निकाले गए निष्कर्ष के बीच एक विचारोत्तेजक संबंध पाया गया है। उद्योग-वित्त पोषित अध्ययनों में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं मिलता है जबकि सरकार द्वारा वित्त पोषित अध्ययनों में महत्वपूर्ण प्रभाव मिलते हैं।

सोडियम हाइपोक्लोराइट ब्लीच और अन्य क्षार क्लीनर पॉली कार्बोनेट पात्रो से बिस्फेनॉल ए की रिहाई को उत्प्रेरित करते हैं।  पॉली कार्बोनेट अमोनिया और एसीटोन के साथ असंगत है। पॉली कार्बोनेट से ग्रीस और तेल की सफाई के लिए अल्कोहल एक अनुशंसित कार्बनिक विलायक है।

निस्तारण
अध्ययनों से पता चला है कि 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान और उच्च आर्द्रता पर, पॉली कार्बोनेट बिस्फेनॉल ए (बीपीए) को जल अघटन करेगा। लगभग 30 दिनों के बाद 85 डिग्री सेल्सियस/96% आरएच पर, सतह के क्रिस्टल बनते हैं जो 70% के लिए बीपीए से युक्त होते हैं। बीपीए एक यौगिक है जो वर्तमान में संभावित पर्यावरणीय खतरनाक रसायनों की सूची में है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी जैसे कई देशों की निगरानी सूची में है।

-(-ओसी6एच4)2सी (सीएच3)2सीओ-)-एन + एच2ओ $$\longrightarrow$$(सीएच3)2सी(सी6एच4ओएच)2 + सीओ2

पॉली कार्बोनेट से बीपीए का निक्षालन पर्यावरणीय तापमान और सामान्य पीएच (भराव क्षेत्र में) पर भी हो सकता है। डिस्क के पुराने होने के साथ निक्षालन की मात्रा बढ़ जाती है। एक अध्ययन में पाया गया कि भराव क्षेत्र (अवायवीय परिस्थितियों में) में बीपीए का अपघटन नहीं होगा। इसलिए यह भराव क्षेत्र में लगातार बना रहेगा। आखिरकार, यह जल निकायों में अपना रास्ता खोज लेगा और जलीय प्रदूषण में योगदान देगा।

पॉली कार्बोनेट का फोटो-ऑक्सीकरण
यूवी प्रकाश की उपस्थिति में, इस बहुलक के ऑक्सीकरण से केटोन्स, फिनोल, ओ-फेनोक्सीबेन्जोइक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल और अन्य असंतृप्त यौगिक जैसे यौगिक निकलते हैं। इसका सुझाव गतिज और वर्णक्रमीय अध्ययनों के माध्यम से दिया गया है। लंबे समय तक सूरज के संपर्क में रहने के बाद बनने वाले पीले रंग का संबंध फेनोलिक अंत समूह के आगे ऑक्सीकरण से भी हो सकता है

(ओसी6एच4)2सी (सीएच3)2सीओ)एन + ओ2, आर* → (ओसी6एच4)2सी (सीएच3सीएच2)सीओ)एन

छोटे असंतृप्त यौगिकों को बनाने के लिए इस उत्पाद को और अधिक ऑक्सीकरण किया जा सकता है। यह दो अलग-अलग रास्तों से आगे बढ़ सकता है, बनने वाले उत्पाद इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन सा तंत्र होता है।

मार्ग ए

(ओसी6एच4)2सी (सीएच3(सीएच2) सीओ + ओ2, एच* $$\longrightarrow$$ एचओ(ओसी6एच4) ओसीओ + सीएच3सीओसीएच2(ओसी6एच4ओसीओ

मार्ग बी

(ओसी6एच4)2सी(सीएच3सीएच2)सीओ)एन + ओ2, एच* $$\longrightarrow$$ ओसीओ (ओसी6एच4) सीएच2ओएच + ओसीओ (ओसी 6एच4) सीओसीएच3

फोटो-ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया।

फोटो-परिपक्वन प्रतिक्रिया
पॉली कार्बोनेट के लिए फोटो-एजिंग एक और गिरावट का मार्ग है। पॉली कार्बोनेट अणु (जैसे सुगंधित वलय) यूवी विकिरण को अवशोषित करते हैं। यह अवशोषित ऊर्जा सहसंयोजक बंधों की दरार का कारण बनती है जो फोटो-उम्र बढ़ने की प्रक्रिया शुरू करती है। प्रतिक्रिया को साइड चेन ऑक्सीकरण, रिंग ऑक्सीकरण या फ्राइज़ पुनर्व्यवस्था#फोटो-फ्राइज़ पुनर्व्यवस्था |फोटो-फ्राइज़ पुनर्व्यवस्था के माध्यम से प्रचारित किया जा सकता है। बनने वाले उत्पादों में फिनाइल सैलिसिलेट, डायहाइड्रोक्सीबेन्जोफेनोन समूह और हाइड्रोक्सीडिफेनिल ईथर समूह शामिल हैं। एन (सी16एच14ओ3) $$\longrightarrow$$ सी16एच17ओ3 + सी13एच10ओ3 पॉली कार्बोनेट फेनिल सैलिसिलेट 2,2-डायहाइड्रॉक्सीबेन्जोफेनोन

थर्मल गिरावट
ठोस, तरल और गैसीय प्रदूषक बनाने के लिए अपशिष्ट पॉली कार्बोनेट उच्च तापमान पर नीचा हो जाएगा। एक अध्ययन से पता चला है कि उत्पाद लगभग 40-50 wt.% तरल, 14-16 wt.% गैस थे, जबकि 34-43 wt.% ठोस अवशेष के रूप में बने रहे। तरल उत्पादों में मुख्य रूप से फिनोल डेरिवेटिव (∼75wt.%) और बिस्फेनॉल (∼10wt.%) भी मौजूद होते हैं। हालाँकि, पॉली कार्बोनेट को स्टील बनाने वाले उद्योग में कार्बन स्रोत के रूप में सुरक्षित रूप से पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। फिनोल डेरिवेटिव पर्यावरण प्रदूषक हैं, जिन्हें वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (वीओसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अध्ययनों से पता चलता है कि वे जमीनी स्तर पर ओजोन गठन की सुविधा प्रदान कर सकते हैं और फोटो-रासायनिक धुंध को बढ़ा सकते हैं। जलीय निकायों में, वे संभावित रूप से जीवों में जमा हो सकते हैं। वे लैंडफिल में लगातार बने रहते हैं, आसानी से वाष्पित नहीं होते हैं और वातावरण में बने रहेंगे।

कवक का प्रभाव
2001 में बेलीज में कवक की एक प्रजाति, जियोट्रिचम सफेद, कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) में पाए जाने वाले पॉली कार्बोनेट का उपभोग करने के लिए पाई गई थी। इसमें  जैविक उपचार  की संभावनाएं हैं। हालांकि, इस प्रभाव को पुन: उत्पन्न नहीं किया गया है।

यह भी देखें

 * सीR-39, एलिल डिग्लीकोल कार्बोनेट (ADसी) का उपयोग चश्मे के लिए किया जाता है
 * मोबाइल फोन का सामान
 * कार्बनिक इलेक्ट्रॉनिक्स
 * प - लास - टीककीथैली
 * वाष्प चमकाने

इस पृष्ठ में अनुपलब्ध आंतरिक कड़ियों की सूची

 * आनंददायकता
 * प्रकाशीय डिस्क रिकॉर्डिंग प्रौद्योगिकियां
 * पुरालेख संबंधी
 * प्रति मिनट धूर्णन
 * निरंतर रैखिक वेग
 * डिफ़्रैक्शन ग्किरणटिंग
 * आप टिके रहेंगे
 * Pएचtएचaएलओसीyanine
 * शब्दशः (ब्रांड)
 * अज़ो गॉड
 * निजी कंप्यूटर
 * प्रकाशीय स्टोकिरणज टेक्नोलॉजी एसोसिएशन
 * भयावह विफलता
 * यूएसबी हत्यारा
 * वीडियोडिस्क
 * एक बार लिखें कई पढ़ें
 * संख्यात्मक छिद्र
 * हाय एमडी
 * आधार - सामग्री संकोचन
 * व्यावसायिक डिस्क
 * फ्लोरोसेंट बहुपरत डिस्क
 * एक बार लिखें कई पढ़ें
 * डिस्क रोट
 * भविष्य कहनेवाला विफलता विश्लेषण
 * फोनोग्राफ रिकॉर्ड का उत्पादन
 * तरल वैकल्पिक रूप से स्पष्ट चिपकने वाला
 * आठ से चौदह मॉडुलन
 * Benq
 * सीडी राइटर
 * पैसा
 * नमूनाकरण दर
 * स्थिर कोणीय वेग
 * जूलियट (फाइल सिस्टम)
 * घूर्णन प्रति मिनट
 * आधा ऊंचाई
 * यूएसबी पोर्ट
 * लेंस (प्रकाशिकी)
 * सीरिज़ सर्किट
 * स्वत: नियंत्रण प्राप्त ककिरणं
 * रंग
 * प्रति मिनट धूर्णन
 * समानांतर एटीए
 * घंटे
 * उन्नत तकनीकी जोड़
 * रुको (कंप्यूटिंग)
 * लचीला सर्किट
 * हर कोई
 * आप टिके रहेंगे
 * आठ से चौदह मॉडुलन
 * अधिशुल्क भुगतान
 * सोना
 * प्रीग्रूव में निरपेक्ष समय
 * थोड़ा लिखो
 * सूचान प्रौद्योगिकी
 * जानकारी के सिस्टम
 * कंप्यूटिंग हार्डवेयर का इतिहास
 * प्रत्येक से अलग पत्राचार
 * बूलियन बीजगणित
 * फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर
 * दावों कहंग
 * एकीकृत परिपथ
 * सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट
 * जानकारी
 * समारोह (इंजीनियरिंग)
 * दस्तावेज़ फ़ाइल प्रारूप
 * लिनक्स गेमिंग
 * एंड्रॉइड (ऑपकिरणटिंग सिस्टम)
 * स्थानीय क्षेत्र अंतरजाल
 * जानकारी
 * सूचना अवसंरचना
 * अवधारणा का सबूत
 * सी++
 * पेशा
 * संगणक वैज्ञानिक
 * कार्यकारी प्रबंधक
 * कंसल्टेंसी
 * सॉफ्टवेयर की रखरखाव
 * सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट
 * शैक्षिक अनुशासन
 * जटिल प्रणाली
 * सर्विस अटैक से इनकार
 * बड़ा डेटा
 * संगणक तंत्र संस्था
 * कंप्यूटर सेवाएं
 * एक सेवा के रूप में बुनियादी ढांचा
 * एक सेवा के रूप में मंच
 * पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं
 * बहुत नाजुक स्थिति
 * सूचना की इकाइयाँ
 * मूल्य (कंप्यूटर विज्ञान)
 * सूचना की इकाई
 * तुलसी कैप
 * विद्युत सर्किट
 * राज्य (कंप्यूटर विज्ञान)
 * बिजली
 * सीरियल ट्रांसमिशन
 * चुंबकीय बुलबुला स्मृति
 * लिफ़्ट
 * चरित्र (कंप्यूटिंग)
 * योटा-
 * शैनन जानकारी
 * टॉर्कः
 * यह यहाँ जिराफ
 * अंधेकिरण शहर
 * दीदी काँग किरणसिंग
 * शव (बैंड)
 * सेंटर ऑफ मास
 * परिवर्णी शब्द
 * रोशनी
 * प्किरणरित उत्सर्जन
 * कानून स्थापित करने वाली संस्था
 * अस्थायी सुसंगतता
 * मुक्त अंतरिक्ष प्रकाशीय संचार
 * फाइबर ऑप्टिक संचार
 * संगति (भौतिकी)
 * सुसंगतता लंबाई
 * परमाणु लेजर
 * सक्रिय लेजर माध्यम
 * प्रकाश किरण
 * रसायन विज्ञान
 * भौतिक विज्ञान
 * उत्साहित राज्य
 * अनिश्चित सिद्धांत
 * थर्मल उत्सर्जन
 * फोनोन
 * फोटोन
 * स्वत: उत्सर्जन
 * वस्तुस्थिति
 * कितना राज्य
 * जनसंख्या का ह्रास
 * फोटान संख्या
 * पॉसों वितरण
 * गाऊसी समारोह
 * टोफाट बीम
 * परावर्तन प्रसार
 * फोकस (प्रकाशिकी)
 * अल्ट्राफास्ट साइंस
 * फेमटोसेकंड केमिस्ट्री
 * दूसरी हार्मोनिक पीढ़ी
 * शारीरिक समीक्षा
 * कोलम्बिया विश्वविद्यालय
 * पैटेंट आवेदन
 * बेल टेलीफोन लेबोकिरणटरीज
 * शक्ति (भौतिकी)
 * कोलोराडो विश्वविद्यालय बोल्डर
 * आयन लेजर
 * व्युत्क्रम के बिना स्थायी
 * प्रकाशीय विकिरण का आवृत्ति जोड़ स्रोत
 * राज्यों का घनत्व
 * क्वांटम वेल
 * ईण्डीयुम (III) फॉस्फाइड
 * रमन बिखरना
 * के आदेश पर
 * निउवेजिन
 * परमाणु समावयवी
 * मंगल ग्रह
 * लेजर दृष्टि (आग्नेयास्त्र)
 * मुंहासा
 * विकिरण उपचार
 * खून बह रहा है
 * फेफड़ों की छोटी कोशिकाओं में कोई कैंसर नहीं
 * योनि का कैंसर
 * लेज़र से बाल हटाना
 * परिमाण का क्रम
 * युग्मित उपकरण को चार्ज ककिरणं
 * मनुष्य की आंख
 * उस्तरा
 * विकिरण के उत्प्किरणरित उत्सर्जन द्वारा ध्वनि प्रवर्धन
 * सुसंगत पूर्ण अवशोषक
 * Inteएलएलaser
 * बेरहमी
 * deprओtओएनएtes
 * कांच पारगमन तापमान
 * मॉलिक्यूलर मास्स
 * ब्किरणक (शीट मेटल बेंडिंग)
 * तनाव जंग खुर
 * स्पटर डिपोजिशन
 * बलवे या उपद्रवियों से निबट्ने के लिए पुलिस को उपलब्ध साज
 * किरणडियो नियंत्रित हेलीकाप्टर
 * दंगा ढाल
 * बढ़ाया अपक्षय
 * शराब (रसायन विज्ञान)
 * जैविक द्रावक
 * बेलीज़